m-2 E. CANDLOT — INDUSTRIE DES CHAUX HYDRAULIQUES ET DES CIMENTS EN FRANCE 



liques ont un indice compris entre 0,10 et 0,1G; 

 entre 0,16 et 0,31 on a les chaux moyennement 

 hydrauliques; les chaux hydrauliques proprement 

 dites ont un indice variant de 0,31 à 0,42; l'indice 

 des chaux éminemment hydrauliques est de 0,42 

 à 0,50; au-dessus de 0,50 on a des ciments à prise 

 lente et à prise rapide. 



Cette classification n'est certainement pas très 

 précise; on l'utilise cependant encore aujourd'hui, 

 mais pour les chaux seulement; celles-ci toutefois 

 se classent surtout d'après le temps qu'elles 

 mettent à Taire prise sous l'eau. 



Les recherches de M. H. Le Chatelier lui ont 

 permis de formuler des règles plus rigoureuses, 

 surtout pour les ciments. Dans les chaux hydrau- 

 liques il faut un excès de chaux pour produire 

 l'extinction, mais il ne doit pas être trop élevé. 

 Dans les ciments à prise lente, qui sont surcuits et 

 qui ne sont pas modifiés par l'extinction, la com- 

 position peut être précisée très exactement. 



La limite supérieure de la teneur en chaux est 

 donnée par la formule suivante : 



Ca'o, MgO ^ 3 

 Si 02 + Al-iOs = 



C'est-à-dire que la chaux, et la magnésie qui 

 existe toujours en faible quantité dans les ciments, 

 doivent être saturées complètement par la silice et 

 l'alumine. 



Si l'on diminue la quantité de chaux au delà 

 d'une certaine proportion, la silice est en excès et 

 il se forme du silicate dicalcique qui se pulvérise 

 spontanément après la cuisson, et donne un ciment 

 de qualité très médiocre; il faut donc éviter la for- 

 mation de ce silicate, ella quantité de chaux devra 

 être suffisante pour que, le silico-aluminale étant 

 formé, il on reste assez pour que le silicate trical- 

 cique puisse se produire. On a ainsi la formule qui 

 donne la limite inférieure de la teneur en chaux : 



SiO--' — (A12 03,Feg03) > 



Ca 0, Mg 



^ 3 



Les ciments à prise rapide contiennent moins de 

 chaux que les ciments Portiand, mais leur cuisson 

 est poussée beaucoup moins loin et ils renferment 

 une assez grande quantité d'alumine. Il n'y a pas 

 de règle absolue indiquant quelle est la meilleure 

 composition à rechercher pour ces ciments. Les 

 calcaires naturels employés pour la fabrication de 

 ces produits peuvent être décomposition assez va- 

 riable, loul en donnant des résultats satisfaisants. 

 La valeur du ciment est donc liée essentiellement 

 à celle du gisement exploité, et le fabricant ne peut 

 que s'efforcer d'utiliser seulement les bancs que 

 l'expérience indi(|ue comme supérieurs aux autres. 



La fabrication des chaux et des ciments peut 



se diviser en trois grandes clagses : fabrication des 

 chaux hydrauliques, des ciments naturels et des 

 ciments artificiels; nous passerons en revue succes- 

 sivement chacune d'elles en indiquant les princi- 

 paux centres de production et en décrivant quel- 

 ques-unes des installations les plus intéressantes. 



III. — • Fabrication des chaix uvDiurLiQur.s 



Les chaux qui résultent d'un mélange fait à l'u- 

 sine sont dites artificieUes; les autres, qualifiées de 

 nalai-fUes^ proviennent d'un mélange naturel de 

 calcaire et d'argile. 



^1. — Chaux hydrauliques artificielles. 



Comme nous l'avons dit plus haut, la seule 

 usine qui fabrique encore de la chaux artificielle 

 est située aux Moulineaux, près de Paris; créée 

 en 1820 par MM. Brillant et de Saint-Léger, elle 

 commença à fonctionner sous le contrôle de Vicat, 

 et les procédés employés alors sont restés à peu 

 près les mêmes aujourd'hui. La craie, extraite en 

 galeries, est mélangée avec de l'argile dans des 

 malaxeurs verticaux; le mélange sort de l'appareil 

 en pâle ferme, qui est découpée en pains et séchée 

 sur les fours dans lesquels la cuisson s'opère en- 

 suite à la manière ordinaire. A la sortie des fours, 

 les morceaux cuits sont arrosés largement et mis 

 en tas; l'extinction s'opère pendant 10 à 15 jours; 

 après quoi la chaux est blutée; les parties les plus 

 cuites résistent à l'extinction et restent en morceaux, 

 que l'on broie à l'aide de meules horizontales; on 

 obtient ainsi du ciment à prise lente. 



L'usine, dirigée actuellement par M. Fauh, pos- 

 sède dix fours, et la production est de 15 à 20.000 

 tonnes par an environ. 



§ 2. — Chaux hydrauliques naturelles. 



Les usines qui fabriquent de la chau>c hydrau- 

 lique sont très nombreuses en France; on peut 

 affirmer que, dans aucun autre pays, la produc- 

 tion de la chaux n'est aussi considérable. L'énu- 

 méralion de toutes les usines serait beaucoup trop 

 longue et ne présenterait pas d'intérêt. Nous nous 

 bornerons à celles qui ont une certaine importance. 



1. Rêi/ion du Midi. — Le département qui vient eu 

 première ligne est celui de l'Ardèche, dans lequel jj 

 on produit presque autant de chaux que dans le il 

 reste de la France, grûce aux usines du Teil, dt)nt 

 la production dépasse 300.000 tonnes par an. 



La chaux de la Société Pavin de Lafarge, du Teil, 

 esl trop connue pour que nous ayons à insister sur 

 ses qualités; il nous suffira de dire (|u'elle est em- 

 ployée dans toutes les parties du monde. 



Fondée en 1830, l'usine de Lafarge au Teil prit 

 un rapide essor, et sa prospérité n'a fait que.s'ac- 



I 



